( 9'o ) 

 non combinée. Au chalumeau, la matière donne une fritte brimàtre et pro- 

 duit les réactions du cuivre. Les acides même concentrés l'attaquent peu 

 ou point. 



» L'analyse quantitative d'un fragment m'a donné les nombres sui- 

 vants : 



Silice 70 , aS 



Oxyde de cuivre '6,44 



Fer et alumine 2 ,36 



Cliaux 8,35 



Soude 2 ,83 



100,23 (i) 

 sans trace de cobalt. 



V En faisant un mélange intime de 



Sable blanc "jo parties, 



Oxyde noir de cuivre i5 » 



Craie aS ■> 



Carbonate de soude sec 6 » 



j'ai obtenu, au bout d'un temps suffisant d'exposition au feu, une fritte 

 bleue tout à fait analogue à l'azur des anciens; mais la conduite du feu 

 demande certaines précautions souvent difficiles à observer dans les con- 

 ditions ordinaires des laboratoires. 11 faut en effet chauffer lentement et 

 progressivement jusqu'à une température d'environ 1000 degrés qu'on ne 

 doit pas dépasser, mais maintenir pendant quelque temps. La coloration 

 se développe d'abord à la surface des boules et pénètre ensuite peu à peu 

 jusqu'au centre, mais avec une extrême lenteur. 



» Si l'on dépasse la température indiquée plus haut, la matière prend 

 immédiatement luie teinte vert sale, puis brune, et enfin fond en donnant 

 un verre noir à poussière verte. 



» Le bleu antique prend quelquefois naissance accidentellement sur la 

 sole de certains fours à travailler le cuivre, comme l'outremer dans les 

 fours à soude. 



)) Je l'ai obtenu assez facilement, en faisant passer dans les moufles à 

 cuire la porcelaine au demi-grand feu un mélange comiTie celui indiqué 

 plus haut. 



» Ces expériences synthétiques ont été exécutées à la Manufactine na- 

 tionale de Sèvres avec le bienveillant concours de M. Salvétat. « 



(i) Le bleu de Dariet est plus riche en chaux et moins chargé de silice. 



